272 V06T, STUDIEK OVEH SLAGGER. 



Dc slagger, hvori der luir krystalliseret to mineraler, det 

 ene efter det andet, ligger ogsaa i chemisk henscende naer ved 

 de tidligere omhandlede graenser mellem de forskjellige mine- 

 ral-grupper; grunden hertil er let at fatte. 



Om den chcmiske sammenssetning og de fysiska forholde. 

 livorpaa dannelsen af glimmer beror, kan kun leveres meget 

 faa oplysninger (se pag. 42 — 45). Derimod har vi nogenkmde 

 detailleret kunnet udrede de betingelser, som er nödvendig-c 

 for danneJsen af spinel med magnetit, dels ogsaa övrige RO. 

 RjOs-forbindelser (se pag. 153 — 165). 



For rent grafisk at anskuelio-o-iöre det raaderum i chemisk 

 henseende, inden hvilket de enkelte slag-mineraler (med MgO, 

 FeO eller CaO som karakteriserende base) konstitueres, er paa 

 fig. 36 (»oversigtstabellen») afsat dc i dette arbejde meddelte 

 analyser af slagger, förendc augit, wollastonit, enstatit, (rho- 

 donit), olivin med fayalit o. s. v., hexagonalt kalksilikat, dc 

 tre tetragonale mineraler og spinel; til glimmer-slaggerne har 

 vi ikke kunnet tage noget hensyn. — Paa ordinat-axen er af- 

 sat surstofforholdct^), paa abscisse-axen proportionen mellem 

 CaO og MgO (reduceret til chemisk valens). Det sidste er 

 udfört paa den maade, at der er indtegnet, med ligc store 

 intervaller, forholdene 



1.0 CaO: 0.0 MgO 0.9 CaOrO.l MgO 0.8 CaO : 0.2 MgO 



(laengst tilvenstre) 



Da FeO bidrager, paa nöjagtig samme maade som MgO, 

 til at danne saavcl olivin som rhombisk pyroxen, medens den 

 modarbejder dannelsen af melilith-minetalcrne, wollastonit, augit 

 o. s. v., er FeO överalt uden videre addcret sammen med MgO-) 



') Åt hensyn til pladsen er tabellen afskaaret ved surstofforhold 1:2.70: 

 emaljslagger fortssetter i alle f ald indtil ca. 1 : 3.50. — AI2O3 er över- 

 alt i sin helhed medregnet som base, ogsaa der, hvor der er paavist 

 spinel; herved opnaar vi grafisk at kiinne anskueliggjöre de chemiske 

 betingelser, hvoraf spinel-dannelsen afhienger. 



^) FeO spiller kun en frerutriBdende rolle i fayalit-slaggerne (no. 158, 

 159, 28, 46 — 50), som saratlige ligger i nserhcden af -ren MgO". — 

 Til de FeO-rige pyroxen-slagger no. 176, a — d, er ikke taget hensyn, da 

 vi ikke med absolut sikkerhed kjender deres krystalsystem. 



